Darstellung, Gewiunung, Nachweis n. Bestimniimg d. Iicbereu Ktihlcnhydratc. 29 



frewasrhen und von den verschiedenen \eninreiniirnn<>en mechanisch mög- 

 lichst befreit. Nach dem Verschwinden der Chlorreaktion in den Wascli- 

 wässern werden die Mäntel in Alkohol eini>elej?t. nach lU Stnnden kolieit. 

 unter 200 Atmosphären Druck ausireprelU . wieder in Alkohol ^^elej^t, das 

 Auspressen unter 2:)0 Atmosphären Druck wiederholt und dann das Roh- 

 produkt hei 80—90" o Stunden lang getrocknet. Die fein zerniahlene Masse 

 (45(/) Avird jetzt mit P/oiger Natronlauge (22()0c//i3) 2 Stunden auf 90« 

 erwärmt, dann bis zum Verschwinden der alkalischen lieaktion durch 

 Dekantieren ausgewaschen, nunmehr mit 2'Voiger Schwefelsäure (2200 cm^) 

 2 Stunden auf 90" erwärmt, vollständig durch Dekantieren mit Wasser 

 ausgewaschen, darauf das Wasser durch Alkohol verdrängt und das Pro- 

 dukt nach scharfem Absaugen im A'akuumexsikkator über l'hosphorpentoxyd 

 getrocknet. Ausbeute 19^. 



Qualitativer Nachweis der Zellulose. 



Lösliclikeit. Chemisch nicht veränderte Zellulose ist in den ge- 

 wöhnlichen Lösungsmitteln und in verdünnten Reagenzien unlöslich, da- 

 gegen löslich in Kupferoxydammoniak {Schu-cizers Reagens). Es wird be- 

 reitet durch Fällen einer mit Salmiak versetzten Kupfersulfatlösung mit 

 einem geringen Überschuß von Natronlauge und Lösen des sorgfältig ge- 

 wachsenen Niederschlages in konzentriertem Ammoniak. Sehr wirksame 

 Kupferoxydammoniaklösungen werden erhalten durch Lösen von oxydierten 

 Kupferabfällen in Ammoniak. Man verwendet dazu zweckmid'iig 2 lang«* 

 Ivöhren. die unten ausgezogen und mit einem Halm verselu'U sind, uml die 

 man senkrecht in einem Stativ befestigt. Die Röhren werden mit sehr 

 dünn ausgewalztem Kupferband locker gefüllt. Die eine wird mit konzen- 

 triertem Ammoniak Übergossen, in die andere Luft eingeleitet, um die 

 Oxydation des Kupfers zu beschleunigen. Nach Verlauf einer halben Stunde 

 läßt man die Lösung abfließen und gießt sie in die andere Röhre und 

 läßt stehen. Unterdessen leitet man Luft in die leere Röhre ein. Kühlt 

 man während der Behandlung mit Ammoniak die Masse, so geht mehr 

 Kupfer in Lösung. 



Das Lösungsvermögen des Schweizerschon Reagens wechselt sehr 

 nach der Beschaffenheit und der \'orbehandlung der Zellulose. Man erhält 

 ohne Schwierigkeit ohne Vorbehandlung der Zellulose 4 — ri^/oi^t' Lösunireu. 

 nach Vorbehandlung mit ^-i"/oiger Soda oder ö"/oi"f*i* .\tznatronIosumi viel 

 stärkere, 8 — 10"/nigP Zelluloselösungen. 



Die Abscheidung der Zellulose aus ihren Kui)feroxydammoniaklösinigen 

 kann geschehen durch Säuren, Alkalien und Salze. I)ie Lösung zersetzt 

 sich auch durch längeres Stehen in lose verschlossenen (iefäl'ien. wenn das 

 Ammoniak entweichen kann. Dabei fällt außer Zellulose Kupferhydroxyd 

 aus. Die Lösungen werden ferner gefällt durch entwässernde Agenzien, 

 Alkohol, außerdem Salze und Zucker. 



